SUR rmST. NATURE LLE ET LES ARTS. z^'ji 



1 J liv. par 100. Muis , comnie ilans I'ade de la combiiiaifon il y a une 

 petite portion de cuivre qui eft oxidee, & qui forme une legere coiiche 

 vitieufe de couleur noire, qui recouvre le phofphure de cuivre, je crois 

 avec M. Sage, qu'il |)eut y avoir 20 livres de phofphore dans un quintal 

 de phofphure de cuivre, 



( a ) L'on pent obtenir du phojphure defer , en fondant un melangs 

 de parties egales de limaille de ter & de verre phofphorique. Dans f.ettc 

 fufion une pottien de vene pliofphoiique ahandonne I'oxigLne qu'il 

 contient a une portion de kr; alors .1 Tetat de phofphore, il s'unic ii 

 I'autre portion de fer , &: de leur union refulte du phojphure de fer qui 

 gagne ie fond du cveufec. La portion de fer qui a ete oxidee par I'oxigene 

 que Ie verre phofphorique lui a fourni, cntre en vitrification avec i'acide 

 phofphorique non dccompofe , Si leur melange donne un verre noir qui 

 a i'afpeift metallique. 



{b) J'ai aulli phofphore du fer en faifant rougir de la limaille de fer 

 dans un creufer, 5c en y projettan: des petits morceaux de phofphore ; 

 le fer entre en fufion des les premieres projeflions de phofphore; & 

 lorfqu'il en eft fature , il donne un phojphure qui eft d'une grande 

 durere,d'une couleur blanche jd'un grain ftrie, & qui eft attirable a 

 Tainiant, 



L'on ne peut calculer la quantite de phofpbore que le ferretienr par 

 ce moyen de phofphoration , patce qu'il y a une petite portion de fer 

 d'oxidee par le peu d'humidire que contient le pholphore , quelqu'efTuye 

 qu'il foit, & ce fer oxide fe virrifie & produit une fcorie noire qui 

 recouvre le metal phofphore. Cette fcorie ferrugineufe attaque le creufet 

 & le penetre. En examinant le phofphure de fer , j'ai reconnu qu'il 

 pouvoit y avoir environ 2.0 li /. de phofphore au quintal. 



Addition au phofphure de plomh. 



(a) J'ai aufli traite I'acide phofphorique vitreux avec le pJomb : d'un 

 melange de -^ onces de limaille de plomb & defences de verre phofpho- 

 rique , j'ai obtenu par la fufion un culot metallique du poids de ^ onces ; 

 c"6toit 6iU phofphure de plomb ; le couteau I'entamoit, mais frappd fur 

 une enclunie , il s'eft fipare par lames ; fa couleur etoit d'un blanc 

 argentin un peu bleiiatre , & fe ternit promptcment a fair. 



Lorfque l'on examine ce phojphure de plomb au chalumeaii , l'on 

 voit bruler le phofphore, & le petit grain de plomb eft long-tenis a fe 

 talciner entieremenr. 



(b) J'ai encore fait fondre du plomb dans un creufet; & lorfqu'il a 

 ete fondu , j'v ai projerte du phofphore , jufqu'a ce qu'il m'en parut 

 (atute. II n'cll: pas facile de juger de raugnientation du poids du plomb 

 en railbn du phofphore qui lui refte combine , parce qu'il y a une petite 

 portion de plomb , qui eft oxidee, & qui en fe vitrifianc avec I'acide 



